EiNFLUSS DER WarME AUF DIE ElASTICITÀT. 



(61) 457 



B. Das Gewicht nach unten. 

 2000 Osril. in 2r,43"0 

 1 Oscil. = 0;'6515 

 woraus: P = 0,0005258 



Derselbe Slab gab fiir die niedrige Temperatur 



^ = 0,0005255, 



d. h, genau dasselbe , woraus folgt, dass der Einfluss der Temperatur auf die Elasticilâl bei 

 weicbeui gegossenen Messing nicht mit der Temperatur zunimmt. 



Um zu beweisen, dass die eben eoldcckleu Uiilerschiede im Verbalten des harten und wei- 

 cheo Messings gegen die Temperatur im Zustaude des Messings ibreu Gruud babt;n, uod oicht 

 etwa in der Mischuug, iiess icb eine Stange von gcgossenem Messing in drei Sliicke zersiigen, 

 von welcheu das eine {J\f 7) so blieb, wie es war, und nur behobelt wurde, um eine regel- 

 mâssige Form zu erbaltcu; das zweite {J\'f 8) stark gehâmmert und dann behobeit; das dritte 

 [J^ 9) stark gewalzt und dann ebenfalls behobelt wurde. Dièse drei Sliicke zeiglen eine sehr 

 verschiedene Hiirte und ein verscbiedenes spocilisches Gewicbt; auch waren ibre Elasticitâts- 

 CoefBcienten sebr verschieden. Icb fand namlicb : 



Fur 7. . .Spec. Gew. = 8,309 (auf Wasser i3°'/^ R. bezogen) 



8 = 0,000000062095 

 » Jif S. . .Spec. Gew. = 8,604 



â = 0,000000054643 

 » J\F 9. . .Spec. Gew. = 8.575 



§ = 0,000000057088 



Dièse drei Stâbe verbalten sicb in Bezug auf den Einfluss der Temperatur auf die Elasti- 

 citât , wie folgt : 



Messing J\9' 7. Gegossen, weich. 

 A. Das Gewicbt nacb oben. 

 a. Bei gewôhnlicber Temperatur : 



-1- 14,6 



Halbe 

 Âmpl. 



Durchgange. 



Halbe 

 Ampl. 



Durchgange. 





14,0 

 9 

 6 

 4 



(0) 5' 5;'5 

 (100) 7 46,0 

 (200) 10 26,5 

 (300) 13 7,0 



3 

 2 



1,4 



(400) 15'47;'5 

 (500) 18 28,0 

 (600) 21 8,5 



600 Oscil. in 1 6' 3;'0 

 1 Oscil. = i;'6050 



Mémoires se. math, et phys. T. VI. 58 



